98 RÉDUCTION DU NlOBIUM 



il est difficile d'arriver ainsi à une dissolution complète. 



L'acide fluorhydrique, même étendu, attaque et dissout 

 facilement cet alliage en se colorant en brun. 



Je l'ai analysé en le fondant avec du bisulfate de po- 

 tasse; il faut employer un assez grand excès de ce sel et 

 maintenir la fusion assez longtemps pour arriver à une 

 dissolution complète. On sépare ensuite l'acide niobique 

 par une ébullition prolongée avec de l'eau, puis, après 

 avoir presque neutralisé la liqueur par l'ammoniaque, on 

 précipite l'alumine par le sulfhydrate d'ammoniaque. Vu 

 la grande quantité de potasse contenue dans la dissolu- 

 tion, il convient de redissoudre l'alumine par l'acide chlor- 

 hydrique < j t de la précipiter une seconde fois. 



L'aluminium renfermant toujours un peu de silicium, 

 j'ai dû rechercher l'acide silicique dans l'acide niobique en 

 le fondant avec du fluorure de potassium, décomposant 

 par l'acide sulfurique et dosant une seconde fois l'acide 

 niobique. La diminution de poids, très-faible d'ailleurs, 

 qu'il subit par ce traitement indique la proportion d'acide 

 silicique. 



J'ai fait ainsi plusieurs analyses sur des produits pro- 

 venant de préparations différentes, ou qui avaient été 

 traités plus ou moins longtemps par l'acide chlorhydrique. 

 Tous m'ont donné de 53 à 56 de niobium et 44 à 47 

 pour cent d'aluminium, ce qui prouve que cet alliage a 

 une composition assez constante, correspondant sensible- 

 ment à la formule NbAl 5 : 



Nb 94 53,34 



3 A 1 82,2 46,66 



176.2 100 



Je ne rapporterai en détail que deux analyses faites 



